124 Verhandlungen. ["2] 



Magnesit in Steiermark". Herr Ritter v. Zepharovich hatte den Winkel von 

 107° 16' gemessen, und das specifische Gewicht von 3*033, sowie die Härte von 

 45 bestimmt. 



Dieser wahre Schatz für mancherlei Gegenstände industrieller Thätigkeit 

 wurde damals und in der Folge vielfach von uns besprochen, und vielen Per- 

 sonen zur Kenntniss gebracht. Herrn Bergrath Fo etterle's Abhandlung hob die 

 Anwendbarkeit für Erzeugung von Bittersalz hervor, wofür man in Frankreich 

 und England sogar Serpentin und Dolomit verarbeitet. „Ich habe diese Darstel- 

 lungsarten des Bittersalzes im Vorhergehenden desshalb so ausführlich erwähnt, 

 umdarzuthun, dass wenn es sich bei dem Preise von 11 fl. CM. für den Centner Bitter- 

 salz noch rentirt, dasselbe fabriksmässig aus Serpentin und sogar aus Dolomit darzu- 

 stellen, es sich um so vortheilhafter rentiren müsste, beinahe ganz reine kohlen- 

 saure Magnesia , wie sie der Magnesit enthält, zu dieser Darstellung anzu- 

 wenden; und das Vorkommen von ziemlich bedeutenden Massen von Magnesit 

 bei Gloggnitz und in Steiermark bietet eine sehr günstige Gelegenheit zur Her- 

 vorrufung eines Industriezweiges, der bisher in Oesterreich gar nicht oder sehr 

 wenig vertreten ist. Cf Das war im Jahre 1855. 



Mit hohem Interesse wurden die Schaustufen von den in der Versammlung 

 deutscher Naturforscher und Aerzte gegenwärtigen mineralogischen und geolo- 

 gischen Freunden besichtigt. Als etwas Neues, vielfach Anregendes erhielt 

 jedes Mitglied unserer mineralogisch-geologisch-paläontologischen Section ein 

 Handstück davon, uns als Geschenk von Herrn Joseph Brunner, Bergbau- 

 director in Trofayach zugekommen, nebst anderen Stücken, zum Andenken an 

 die Versammlung. Das war im September 1856 (Jahrbuch 1856, Seite 819). 

 Am 10. Mai 1858 ertheilt der Grundbesitzer Karl Rust an Polykarp 

 Geld n er „das Recht zur Aufsuchung und zu seiner Verwendung" des auf dem 

 nämlichen Grunde „vorkommenden Magnesit oder ßitterspath" u. s. w. 



Eine der Arten der Anwendbarkeit des Magnesits beruht auf seinem Ge- 

 halte an der für sich nicht schmelzbaren oder feuerbeständigen Magnesia, 

 von welcherrlOO Theile reinen Magnesits 476 Percent enthalten, während die 

 übrigen 52-4 Percent Kohlensäure sind. Diese letztere als nicht feuerbeständig, 

 wird in der Glühhitze ausgeschieden. Man brannte den Magnesit, gab dem 

 Pulver durch Thon etwas Halt, und erzeugte Ziegel, welche neuerdings 

 gebrannt, feuerfestes Baumaterial darstellen. 



Am 9. März 1859 wurde als Auskunft auf eine Anfrage des Herrn 

 Geldner von der k. k. geologischen Reichsanstalt der Unterschied hervor- 

 gehoben, welcher zwischen Talkschiefer und Magnesit in ihrer Anwendbarkeit 

 als feuerbeständige Materialien besteht. Ersterer ist unmittelbar ein „feuerfester 

 Stein", er wird in höherer Temperatur hart, aber schmilzt nicht, letzterer 

 wird durch Feuer seiner Kohlensäure beraubt, und wird geborsten und mürbe, 

 verliert also die Eigenschaft der Festigkeit, welche dem „Stein" eigenthümlich 

 ist. Was übrig bleibt, ist nicht schmelzbar, kann aber seiner Beschaffenheit nach 

 eben so wenig ein feuerfester Siein genannt werden, als sich diese Bezeichnung 

 auf Porzellanerde, oder irgend einen feuerfesten Thon anwenden Iässt. 



Mit der grüssten Ueberraschung lese ich in einer Urkunde über eine am 

 20. Juni 1863 an dem k. k. Bezirksamte als Gericht Brück an der Mur gepflo- 

 genen gerichtlichen Verhandlung folgendes 



Gutachten: 

 „Nachdem unter feuerfesten Stoffen ganz allgemein jene verstanden werden, 

 welche in sehr hohem Hitzgrade nicht schmelzen, nachdem Magnesit und Bitter- 

 spath bis jetzt keine irgendwie durch chemische und elektrische Mittel erzeugte 



